132 



IV. 2,835 g Substanz enthielten 0,007 g lösliche Bestandteile = 

 0,28%. Kontrollanalyse: Dieselbe Substanzmenge ergab 

 0,008 g lösliche Bestandteile = 0,300/o. Chlor fehlt ; Schwefel- 

 säure Spur. 

 V. 3,409 g Substanz enthielten 0,07 g lösliche Bestandteile = 

 0,2050/0. Kontrollanalyse: Dasselbe Resultat. Chlor fehlt; 

 Schwefelsäure fehlt. 



VI. 3,284 g Substanz enthielten 0,013 g lösliche Bestandteile = 

 0,400/0; dieselben ergaben 0,0147 g BaSO^ = 0,160/o SO3. 



Im Anschluss hieran untersuchte ich in gleicher 

 Weise zwei gebrannte Probeziegel, welche vor dem 

 Brennen zusammengesetzt waren aus 300 g Lohbrügger 

 Thon, 100 g weissem Quarzsand und ausserdem aus 10 g 

 Glaubersalz bei der mit VII und aus 10 g Gyps bei der 

 mit Vlil bezeichneten Probe. 



VII. 3,524 g Substanz enthielten 0,0405 g lösliche Bestandteile = 

 1,150/0; dieselben ergaben 0,054 g BaSO^ = 0,520/o SO3. 



VIII. 5,946 g Substanz enthielten 0,055 g lösliche Bestandteile = 

 0,930/0; dieselben ergaben 0,081 g BaSO^ = 0,470/o SO3. 



Zur Erleichterung der Uebersicht sind diese Re- 

 sultate gleichzeitig mit denjenigen, welche vorher bei 

 der Untersuchung des gebrannten unversetzten sowie 

 des mit Quarzsand versetzten und gebrannten Thones 

 erhalten wurden, in Tabelle III zusammengestellt. 



Wie aus der Uebersicht hervorgeht, treten im Ge- 

 halt des Thones an lösUchen Salzen während des 

 Brennens ganz wesenthche Veränderungen ein. Sämmt- 

 liche Proben, welche mit löslichen Salzen gemischt 

 wurden, erfahren durch das Brennen eine bedeutende 

 Abnahme an diesen Bestandteilen. Ueberraschend ist 

 das Verhalten der mit Chloriden versetzten Proben. 

 Diese verlieren das Chlor vollständig, ausserdem ist im 

 Vergleich zu dem gebrannten Thon ohne künstUchen 

 Salzzusatz nicht nur keine Zunahme, sondern vielmehr 

 eine bedeutende Abnahme im Gehalt an löshchen Be- 

 standteilen zu konstatieren. Auch beim Zusatz von 

 Soda ist nach dem Brande eine Abnahme eingetreten. 

 Nur die mit Sulfaten versetzten Probeziegel enthalten 

 nach dem Brennprozess mehr wasserlösliche Salze als 

 der Thon, welcher ohne derartige Zusätze gebrannt wurde. 



Es kann somit als erwiesen angesehen werden, 

 dass von den im Thon häufiger vorkommenden Salzen 

 nur die Sulfate als Ursache für Auswitterungser- 

 scheinungen an gebrannten Ziegeln in Betracht kommen 

 können. 



